Zincatura Elettrolitica Sherardizzazione La Zincatura a Caldo Zincatura a Spruzzo
L'acciaio deve essere pulito e privato della ruggine prima della zincatura elettrolitica. Il solfato di zinco o il cianuro di zinco sono utilizzati normalmente per questa soluzione. Essa reagirà con l'acciaio, facendo sì che lo zinco precipiti sull'acciaio stesso, coprendolo. Più a lungo l'acciaio resta nella soluzione elettrolitica, più spesso sarà lo strato di copertura ottenuto. Se questo metodo offre maggiore controllo su quanto spesso debba essere lo strato di zinco rispetto alla zincatura a caldo, di solito non permette agli strati di diventare spessi allo stesso modo. Pulisci via lo sporco con acido o sabbiatura se necessario, e lava via la ruggine.   Questa operazione trasforma lo zinco in polvere in un liquido che, una volta raffreddato, lascia un sottile strato in lega metallica. La sherardizzazione è il miglior metodo per zincare pezzi di metallo forgiato, perché lo strato galvanico seguirà la configurazione dell'acciaio sottostante. Il suo miglior impiego è con oggetti in metallo abbastanza piccoli. Prima di procedere con qualsiasi operazione, la superficie in metallo deve essere pulita meticolosamente. Il metodo da utilizzare per la pulizia dipende da cosa deve essere eliminato dalla superficie.  Sporco, grasso, olio e segni di vernice richiedono l'uso di un acido debole, un alcalino caldo o un detergente biologico. Asfalto, resina epossidica, vinile e scorie di saldatura devono essere pulite con la sabbiatura o con altri abrasivi. Il lavaggio è effettuato con acido cloridrico o acido solforico caldo, che rimuovono sia la ruggine, sia le scaglie di laminazione. In alcuni casi, la pulizia tramite abrasione può essere sufficiente a eliminare la ruggine, oppure può essere necessario usare sia la soluzione acida, sia l'abrasivo. In alcuni casi, abrasivi più potenti contenuti in cartucce vengono sparati ad aria compressa sul metallo. In questo caso, si prepara una soluzione di cloruro di zinco e cloruro di ammonio che rimuove ogni ruggine rimasta e ogni lamina, proteggendo il metallo dalla ruggine fino all'effettiva zincatura. Il bagno di zinco fuso deve essere composto almeno per il 98% da zinco e mantenuto a una temperatura che oscilli tra i 435 e i 455 gradi centigradi. Mentre l'acciaio è immerso nel bagno di zinco, il ferro in esso contenuto reagisce con lo zinco, formando una serie di strati in lega e uno strato esterno di puro zinco. La maggior parte dello zinco in eccesso colerà via; la parte che non andrà via può essere scossa ed eliminata con una centrifuga. Il raffreddamento del metallo ferma la reazione di galvanizzazione, che continua fino a quando il metallo resta alla stessa temperatura di quando era stato immerso nel bagno di zinco. Il raffreddamento può essere ottenuto attraverso uno dei seguenti modi:  Immergendo l'acciaio in una soluzione di passivazione come il potassio idrossido ; Immergendo l'acciaio in acqua; Lasciando che l'acciaio si raffreddi all'aria aperta. Una volta che l'acciaio galvanizzato si è raffreddato, controllalo per assicurarti che la copertura di zinco sia in buone condizioni, sia ben legata all'acciaio e sia spessa abbastanza. Vi sono diversi test che possono essere eseguiti per assicurarsi che la galvanizzazione sia avvenuta con successo. Gli standard per eseguire una zincatura a caldo e per ispezionarla sono stati stabiliti da alcune associazioni specializzate come l' International Standards Organization (ISO). Pulisci lo sporco e rimuovi la ruggine in modo tale che sia pronto per ricevere la vaporizzazione.  I rivestimenti galvanici prodotti con questo metodo sono meno fragili e meno inclini a scrostarsi e sfaldarsi, ma forniscono minore protezione dalla ruggine all'acciaio sottostante.
Prepara l'acciaio come per la zincatura a caldo. Prepara una soluzione elettrolitica di zinco. Immergi l'acciaio nella soluzione elettrolitica. Prepara l'acciaio come per gli altri metodi di galvanizzazione. Metti l'acciaio in un contenitore sottovuoto. Avvolgi l'acciaio con dello zinco in polvere. Riscalda l'acciaio. Pulisci la superficie da ogni elemento contaminante. Lava via la ruggine. Prepara il "flussaggio". Immergi l'acciaio nello zinco fuso. Riprendi l'acciaio galvanizzato dal bagno di zinco lentamente. Raffredda l'acciaio galvanizzato. Ispeziona l'acciaio galvanizzato. Prepara l'acciaio come per gli altri metodi. Spruzza sul metallo uno strato di zinco ben fuso. Riscalda l'acciaio rivestito per assicurarti un legame perfetto.
https://www.wikihow.com/Galvanize-Steel https://www.wikihow.com/Galvanize-Steel https://www.wikihow.com/Galvanize-Steel https://www.wikihow.com/Galvanize-Steel
Electrogalvanizing Sherardizing Hot-Dip Galvanizing Metallic Spraying